1 



■ 



ì 



m 



! 



— 704 — 



di raffreddamento, proseguite molto al di sotto della temperatura eutectica. 

 I valori medi delle determinazioni sono raccolti nella seguente tabella : 



Percentuali atomiche 



Principio della 



Temperature 



Tempi di cristallizzazione 



tellurio 



solidificazione 



eutectiche 



eutectica in secondi 



100 (tellurio puro) 



451° 





- 







98 



441.5 





(99.5) 



. ' 1 1 



95 



435 





- 



— 



90 



431.5 



103 



(97.5) 





80 



420 



105.5 



(100.5) 



163 



70 



409 





(99.5) 



187 



60 



397.5 



108 





219 



50 



387.5 



109 





257 



40 



368 



110.5 





298 



30 



347.5 



110 





343 



25 



349 



107 



(102) 



383 



20 



321.5 



106.5 





414 



10 



298 



108 



(98) 



536 



5 



212 



107 



(100) 



701 



2 



163 



107.5 





797 



1 





110 





868 



0 (zolfo puro) 



trimetrico monoclino 









113.5 119 



Osservazioni generali sulle curve di fusione: 



1. Il principio della solidificazione è regolare in molti casi, in altri 

 si ha una piccola soprafusione, in pochi questa soprafusione è assai marcata. 



2. Per le miscele al 50, 25, 20, 10 % atomi di tellurio si notano nei 

 principi della solidificazione dei valori assai concordanti con l'andamento gene- 

 rale della solidificazione, ma anche dei valori spiccatamente anomali: essi 

 sono presentati dalla stessa miscela alla prima fusione od in fusioni succes- 

 sive, quando le precedenti offrono valori normali, oppure in miscele a uguale 

 concentrazione, ma di diversa preparazione. Si notano dei valori generalmente 

 assai elevati fra i quali non è però possibile fare media ; qualche rara volta 

 valori notevolmente inferiori. Tuttavia tutte le curve di raffreddamento nanna 

 forma normale fino alla temperatura eutectica, cioè tutte presentano un ral- 

 lentamento ed un arresto eutectico. L'agitazione, la semina di germi ed il 

 riscaldamento rapido o lento non sembrano aver gran peso sulle anomalie: 

 soltanto se la massa non è notevolmente riscaldata sopra la temperatura di 

 fusione completa, si hanno valori più regolari. Tali anomalie devono perciò 

 verosimilmente trovare la loro spiegazione nelle anomalie proprie al poli- 

 morfismo dello zolfo e del tellurio e che disturbano anche la fusione delle 

 miscele di selenio e zolfo, come ha già osservato il Ringer, il quale è ri- 

 corso per ciò a misure dilatometriche, che nel mio caso però non sono pos- 

 sibili, data la temperatura assai elevata alla quale si dovrebbe operare. Tut- 



